SÉANCE DU 27 AVRIL I9l4- ll?^ 



du réactif (perchlorure de fer en solution acide), phénomène analogue à 

 celui observé dans le revenu des aciers (osmondite). L'orientation de 

 ces aiguilles (structure de Widmanstœtten) persiste même dans l'alliage 

 totalement recuit après trempe malgré l'atténuation apportée par la coa- 

 lescence; la figure 2 le montre, on peut noter l'inversion des colorations 

 vis-à-vis de la figure i, reulectoide clair [remplaçant le constituant de 



Fis. I. 



Fie 



transition très colorable et le constituant tx ayant été noirci par une forte 

 attaque. 



2" Alliages cuivre-zinc. — Les expériences ont porté sur un laiton extrê- 

 mement pur à 57,91 pour 100 de cuivre présentant par suite deux consti- 

 tuants : la solution solide a proeutectoïde et le constituant [3 eutectoïde 

 irrésolu qu'on a longtemps confondu avec la solution solide ^ stable à 

 hai^te température et que Carpenter et Edwards désignent sous le nom 

 de 3, apparent. 



Dans une barre de 20'"™ de diamètre de ce laiton on a découpé des ron- 

 delles de 20""" d'épaisseur qui ont été trempées à 825" (après 10 minutes de 

 chauffage au bain de sel) et qui ont été ensuite recuites à des températures 

 allant de 400° à 800° (5 minutes de séjour au bain de sel). 



A. L'accroissement de dureté au début du revenu se manifeste d'une 

 façon très nette comme le montrent les chiffres suivants relatifs à des essais 

 de dureté avec une bille de 10°"" sous une pression de 1000''^. .- 



